366 



H. Rose, Zusammensetzung der niobhaltigen Minera- 

 lien. — "Während die tantalh altigen Mineralien nur in Skandinavien und 

 bei Limoges in Frankreich vorkommen, finden sich die niobhaltigen zu- 

 gleich noch in Sibirien, den vereinten Staaten, in Grönland, bei Boden- 

 mais und Tirschenreuth. Das Tantal tritt nur in den Tantaliten und Yttro- 

 tantaliten auf, das Niob in vielen Verbindungen : Columbit, Samarskit, 

 Fergusonit, Tyrit, Pyrochlor, Euxinit, Aeschynit, Wöhlerit, und zv^ar als 

 Unterniobsäure. — 1. Columbit schon wiederholt untersucht ist 

 •wesentlich eine Verbindung von Unterniobsäure mit Eisenoxydul. Bei 

 Bodenmais kömmt er von verschiedenem spec. Gewicht vor, je dunkler 

 sein Pulver, je höher sein Gehalt an Unterniobsäure, bald matt, ohne 

 deutliche Krystallform , mit erdiger Oberfläche , bald mit Glasglanz 

 und deutlich krystallisirt. Die meisten Exemplare sind schon in der 

 Zersetzung begriffen. Es wurden analysirt A Stücke von schwarzem 

 Pulver mit sehr hohem spec. Gewicht 6,39, B ganz ähnliche, C Stücke, 

 deren schwarzes Pulver einen Stich ins braunrothe hatte mit 6,021 

 spec. Gew. , D Stücke von dunkelroth - braunem Pulver dessen spec 

 Gew. 5,976, F Stückchen von gleichem Pulver, das nur 5,699 wog, E zer- 

 setzte Stücke nach Entfernung des röthlichen Ueberzugs von braun- 

 schwarzem Pulver und 5,971 Gewicht und G Stücke von 5,698 spec. 

 Gew , endlich H ein Krystall von kirschrothem Pulver mit 5,860 spec. 

 Gewicht. ABCDEFGH 



Unterniobsäure 81,07 81,34 80,64 7^9,73 79,68 75,02 78,51 80,30 



Zinnsäure 0,45 0,19 0,10 ' 0,10 0,1^ 0,47 0,03 0,16 



Eisenoxydul 14,30 13,89 15,33 14,77 15,10 0,39 15,77 15,56 



Manganoxydul 3,85 3,77 4,65 4,77 4,65 17,22 2,31 2,84 



Unreines Kupferoxyd 0,13 0,10 — 1,51 0,12 — — 0,45 

 Kalkerde Spur Spur 0,21 — — 0,22 0,30 0,30 



Wolframsäure _ _ _ — — 0,39 1,47 0,48 



Magnesia — — — — — — 1»57 — ^ 



99,80 99,29100,93100,88 99,67 96,91 99,96100,09 

 Der nordamerikanische Columbit ist weniger zersetzt, hat daher ein 

 geringeres spec. Gew. und ein mehr braunrothes Pulver, doch kom- 

 men auch schwerere Stücke mit fast schwarzem Pulver vor. Analy- 

 sirt wurden I. Stücke von Midletown in Connecticut mit 5,472 spec. 

 Gew. und braunrothem Pulver, II. Stücke vielleicht ebendaher mit 

 5,708 spec. Gew. und rothbraunem Pulver, III. desgleichen mit 5,583 

 Gew. VI. mehr zersetzte: I II III IV 



Unterniobsäure 78,83 79,62 76,79 79,80 



Zinnsäure 



Kupferoxyd 



Nickeloxyd (?) 



Eisenoxydul 



Manganoxydul 



Kalkerde 



101,21 100,96 99,24 99,86 

 (Fortsetzung folgt.) - (Ebda. CÄVIIL 329—356.) 



0,29 



0,47 



0,60 



0,56 



0,07 



0,06 



— 



— 



0,22 



— 



— 



— 



16,65 



16,37 



18,23 



15,00 



4,70 



4,44 



3,14 



4,50 



0,45 



Spur 



0,48 



— 



